278 



Geologie. 



und einem speciellen Theil: Beschreibung der einzelnen Metalle 

 und Legirungen. Der Inhalt des allgemeinen Theils lässt sich aus 

 den Überschriften der einzelnen Abschnitte übersehen : Über Krystallisation 

 von Metallen und Legirungen. Einschlüsse in und zwischen den Krystallen. 

 Abänderung der Krystallisation durch Abschrecken und durch mechanische 

 Bearbeitung. Herstellung freiliegender Krystalle und krystallisirter Ober- 

 flächen. Herstellung von Durchschnitten. Schleifen und Poliren. Schleifen 

 auf Eelief. Ätzen von Schliffen. Anlassen von Schliffen. Mikroskopische 

 Untersuchung. Allgemeines über das Gefüge von Metallen und Legirungen. 

 Härteprüfung. Beziehungen zwischen Gefüge, Härte und Biegsamkeit. 

 Chemische Untersuchung (Ätzmittel, fractionirte Analyse). Chemische 

 Constitution von Legirungen. 



Die Härtebestimmung macht Verf. mittelst scharf gespitzter 

 Nadeln von verschiedener Härte, welche in den Schliff eingestochen und 

 nach Art eines Grabstichels vorgeschoben werden. Als Anhalt für den 

 Grad der Härte sind die Mineralien der MoHs'schen Skala genommen. Für 

 einige Metalle ist die Härte angegeben: 



Blei:H = l, Zinn = 1,7, eisenhaltiges Zinn '= 2, Hartblei = 1,5 

 —2,2, Zink == 2,5, Kupfer = 3, Messingdraht = 3,1, Kanonenbronze = 3.3, 

 Bronze mit 12°/ Sn == 3,5, Bronze mit 18% Sn = 3,7, Eisendraht = 3,7 

 — 3,9, Nähnadeln 5 — 5,5, dieselben angelassen bis Gelb 30 W = 4, an- 

 gelassen bis Blau 20 Wg = S, Stahl f. Metallbohrer angelassen bis Gelb 

 10 W = 6, Chromstahl = 6,2—6,5, Ferrochrom (50°/ Cr — 7—7,3). 



Der specielle Theil behandelt: 



Edelmetalle (Gold, Silber, Goldlegirungen, Platinlegirungen). 



Zinn, Zink, Blei (Zinn, Cadmium, Blei, Hartblei, Lagermetalle, 

 Abklatschmetalle). 



Kupfer und seine Legirungen (Bronzen, Messing, Kupfer- 

 Aluminium Legirungen, Siliciumbronze , Kupfer-Nickel und Kupfer-Kobalt 

 Legirungen). 



Eisen und seine Legirungen. 



Die Mannigfaltigkeit der im speciellen Theil beschriebenen Er- 

 scheinungen ist gross und die Figuren geben dazu einen guten Commentar. 

 Es ist nicht möglich, sie im Referat wiederzugeben und es muss auf die Schrift 

 selbst verwiesen werden. Um jedoch die Art der Untersuchung und Dis- 

 cussion anzudeuten, mögen einige kleine Stücke hier herausgegriffen werden : 



„Ammoniak greift alle Kupfer-Zinklegirungen an; am stärksten die 

 Legirungen von mittlerem Kupfergehalt. Hieraus ergiebt sich für Roth- 

 messing die eigenthümliche Wirkung, dass nach Anwendung von Ammoniak 

 das zinkreiche Netzwerk hochgeätzt erscheint, beiderseits durch tiefgeätzte 

 Saume gegen die weniger angegriffenen Krystalle der kupferreichen Le- 

 girung abgegrenzt" (S. 96). 



„Das Verhalten der Bronze zu flüssigem Blei hat Ähnlichkeit mit 

 dem Verhalten schwerlöslicher Salze in Wasser. Die gelöste Bronze 

 scheidet sich während des Erkaltens schnell ab, zum grösseren Theil in 

 flüssigem Zustand, ein kleinerer Antheil ist in Gestalt unvollkommener 



